434 
MINICHALOGll-: DK LA FRANCE 
(O. Mügge) suivant d' (1120). Il semble aussi qu’il existe des plans de 
séparation suivant a* (0001) dans les variétés lamellaires. 
Cassure conehoïdale, ditïicile à obtenir à cause de l’extrême facilité 
des clivages rhomboédricjues. 
Dureté. La dureté est variable suivant les directions, mais voisine 
de 3. 
Densité. 2,714 (.spath d’Islande). La densité .se modifie, dès cpi’il 
existe cjuelque impureté physique ou quelque mélange isomorphe. 
Coloration et éclat. 
Incolore, blanche. La cal- 
cite prend les colorations 
les plus variées (grise, 
jaune, rose, rouge, verte, 
violette, etc.), {|uand elle 
renferme de petites quan- 
tités d’oxydes métalli- 
ques, rcnqjlaçant isomor- 
phiquement la chaux ou 
quand elle contient des 
inclusions charbonneuses 
ou bitumineu.ses (calcite 
Fig". 20. ^ '• 
Ilhomboèdi'C de cUvttge de cak'ite mimli’aiil la dt^uble rél'i tie- noU’G, Gtc, j, fcri’U^l— 
tion à travers dou.v laces de clivage parallèles. 
lieuses, arg'ueiises, etc. 
Ses cristaux prennent parfois des colorations dilférentes dans les 
diverses périodes de leur croissance. 
Poussière blanche. Transparente à opac[ue. 
Eclat vitreux à terreux, nacré suivant la base dans les variétés à 
structure lamellaire ou suivant d’autres directions cristallographiques 
((3ued Ouarsenis). Eclat soyeux dans certaines variétés fibreuses. 
Propriétés optiques. IJniaxe et négative (np). La biréfi-ingencc est 
assez élevée poui' qu'il soit possible de la constater en regardant un 
objet à travers une face de clivage (lig. 20). 
Les indices sont les suivants pour la lumière du sodium : 
iij, 1 .63337 DufeL. 
np-= 1.4864.3. 
ni,-np = 0.17192. 
Les rhomboèdres de clivage transparents de calcite présentent quel- 
([uefois le phénomène de l’aslérisme, en relation avec les lames 
